Analisa Kuat Tekan Beton Fc’ 25 MPa Dengan Penambahan Abu Batu dan Semen Mortar Utama Type 400 (Asrullah 1) , Diawarman 2) , Rita Anggrainy 3) , Kamal Afif 4) )

## ANALISA KUAT TEKAN BETON Fc’25 MPa DENGAN PENAMBAHAN ABU BATU DAN SEMEN MORTAR UTAMA TYPE 400
Asrullah 1) ,Diawarman 2) Rita Anggrainy 3) Kamal Afif 4)
1),2),3) Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang
4) Mahsiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang e-mail: asrull66@yahoo.co.id

## Abstract
In  simple  terms,  concrete  is  formed  by  hardening  a  mixture  of  cement,  water,  fine  aggregate  (sand), and coarse aggregate (crushed stone or gravel). Sometimes other ingredients are added to improve the quality  of  the  concrete.  Current  developments,  concrete  is  the  most  widely  used  material  in construction in the field of civil engineering, both in buildings, bridges, weirs, and other constructions. The  nature  of  the  concrete  material,  which  is  very  strong  to  withstand  compression,  but  not  strong (weak) to withstand tension. The method used in the design of concrete mix using SNI 03-2834-2000. This  research  was  conducted  experimentally  in  the  laboratory.  The  purpose  of  this  study  was  to determine  the  value  of  the  compressive  strength  of  normal  concrete,  the  value  of  the  compressive strength of concrete with the addition of stone ash, the addition of the  main cement  mortar type 400 and  the  combination  of  adding  stone  ash  and  the  main  cement  mortar  type  400.  The  compressive strength  value  of  the  concrete  is  planned  to  be  25  MPa  standard.  The  conclusion  is  that  the compressive strength of normal concrete is 25.16 MPa, the greatest compressive strength of concrete with the addition of 6% stone ash is 26.49 MPa, the greatest compressive strength of concrete with the addition of cement mortar type 400 6% is 27.57 MPa and The compressive strength of concrete with a combination  of  the  addition  of  stone  ash  and  the  main  cement  mortar  type  400  6%  is  27.97  MPa. While  the  simple  linear  regression  model  has  a  strong relationship  between  the  independent  variable (X)  and  the  bound  variable  (Y)  with  the  coefficient  of  determination  ( R 2 )  greater  than  0.950  for  all compressive strength values.
Keywords : compressive strength, stone ash, main cement mortar type 400, linear regression

## Abstrak
Secara  sederhana,  beton  dibentuk  oleh  pengerasan  campuran  antara  semen,  air,  agregat  halus  (pasir), dan  agregat  kasar  (batu  pecah  atau  kerikil).  Kadang-kadang  ditambah  bahan  lain  untuk  memperbaiki kualitas  beton.  Perkembangan  sekarang  ini,  beton  merupakan  bahan  yang  paling  banyak  dipakai  pada pembangunan  dalam  bidang  teknik  sipil,  baik  pada  bangunan  gedung,  jembatan,  bendung,  maupun konstruksi  lain.  Sifat  dari  bahan  beton,  yaitu    sangat  kuat  untuk  menahan  tekan,  tetapi  tidak  kuat (lemah) untuk menahan tarik. Metode yang digunakan dala desain campuran beton menggunakan SNI 03-2834-2000. Penelitian  ini  dilakukan  eksperimen  di  laboratorium.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengetahui  nilai  kuat  tekan  beton  normal,  nilai  kuat  tekan  beton  dengan  penambahan  abu  batu, penambahan  semen  mortar  utama  type  400  dan  kombinasi  penambahan  abu  batu  dan  semen  mortar utama  type  400.  Nilai  kuat  tekan  beton  direncanakan  standar  25  MPa.  Kesimpulan  yang  dihasilkan adalah nilai kuat tekan beton normal sebesar 25,16 MPa, kuat tekan beton terbesar dengan penambahan abu batu 6 % sebesar  26,49 MPa, kuat tekan beton terbesar dengan penambahan semen mortar utama type  400  6%  sebesar  27,57  MPa  dan  kuat  tekan  beton  dengan  kombinasi  penambahan  abu  batu  dan semen  mortar  utama  type  400  6%  sebesar  27,97  MPa.  Sedangkan  model  hubungan  regresi  linier sederhana mempunyai hubungan yang kaut antara variabel bebas (X) dengan variaber erikat (Y) dengan koefisien determinasinya ( R ) lebih besar dari 0,950 untuk seluruh nilai kuat tekan.
Kata Kunci : kuat tekan, abu batu, semen mortar utama type 400, regresi linier
Analisa Kuat Tekan Beton Fc’ 25 MPa Dengan Penambahan Abu Batu dan Semen Mortar Utama Type 400 (Asrullah 1) , Diawarman 2) , Rita Anggrainy 3) , Kamal Afif 4) )

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan sekarang ini, beton merupakan  bahan  yang  paling  banyak  dipakai pada  pembangunan  dalam  bidang  teknik  sipil, baik  pada  bangunan  gedung,  jembatan, bendung,  maupun  konstruksi  lain.  Penelitian- penelitian  telah  banyak  dilakukan  untuk memperoleh suatu penemuan alternatif penggunaan konstruksi karenabeton merupakan unsur yang sangat penting, mengingat fungsinya sebagai salah satu pembentukstruktur yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.  Penelitian  tentang  abu  batu Asrullah  [1]  terjadi  peningkatan  kuat  tekan beton  dengan  penambahan  abu  batu  dan mempunyai keterkaitan yang kuat  dengan nilai koefisien determinasi R 2 dengan 0,937.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  Fitria Handayani [2] memberikan beberapa kesimpulan yaitu penggunaan abu batu sebagai filler dalam produksi SCC dapat meningkatkan kuat tekan beton sebesar 3,5, pada penambahan abu  batu  dengan  takaran  255  berat  semen, sedangkan  penggunaan  abu  batu  sebagai  filler dengan  cara  substitusi  cenderung  mengurangi kekuatan  tekan  SCC.  Kesimpulan  yang  lain penggunaan  abu  batu  sebagai  agregat  halus pengganti  pasir  pada  campuran  pembuatan beton fc 20  MPa  komposisi  abu  batu  harus kurang dari 20% karena menyebabkan penurunan kuat tekan beton.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Triaswati M.N  [3]  terjadi    peningkatan  kuat  tekan  beton dengan  penambahan  abu  batu  pada  setiap komposisi  campuran.  Untuk  penelitian  yang menggunakan semen mortar utama dengan type 420 pernah dilakukan oleh Asrullah [4] dengan kesimpulannya  dapat  memberikan  pengaruh peningkatan  kuat  tekan  beton  dengan  adanya penambahan  semen  mortar  utama  type  420. Penelitian  dengan  menggunakan  semen  mortar utama  type  400  telah  dilakukan  dalam  bentuk mortar  oleh  Asrullah  [5]  dimana  pada kesimpulannya dapat meningkatkan kuat mortar lebih besar dari mortar standar.

## II. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1. Bahan Susunan Beton
Secara  sederhana,  beton  dibentuk  oleh pengerasan  campuran  antara  semen,  air, agregat  halus  (pasir),  dan  agregat  kasar  (batu pecah  atau  kerikil).  Kadang-kadang  ditambah bahan  lain  untuk  memperbaiki  kualitas  beton.
Sifat dari bahan beton, yaitu sangat sangat kuat untuk menahan tekan, tetapi tidak kuat (lemah) untuk menahan tarik [6].
Beton  Normal  diperoleh  dengan  cara mencampurkan  semen  portland,  air,  dan agregat,  adapun  untuk  beton  khusus  (selain beton  normal)  ditambahkan  bahan  tambahan, misalnya  pozolan,  bahan  kimia  pembantu, serat, dan sebagainya. Tujuan pemberian bahan tambahan  ialah  untuk  menghasilkan  beton khusus yang lebih baik dari beton normal [7].

## 2.2. Abu Batu
Abu  batu  merupakan  hasil  penggerusan dari produksi batu pecah. Abu batu  merupakan abu  yang  mengandung  banyak  silika,  alumina dan  mengandung  senyawa  alkali,  besi,  dan kapur walaupun dalam kadar yang rendah. Dari setiap  daerah,  komposisi  abu  batu  digunakan dalam adukan beton terutama untuk memperbaiki  sifat  dari  beton  [8].  Abu  batu dalam  penelitian  ini  mengguanakan  abu  batu batu  yang  berasal  dari  PT.  Komba  Mahaka Utama desa Lingut OKUT.

## 2.3. Semen Mortar Utama Type 400
Semen  Mortar  Utama  (MU)  di  produksi oleh  PT  Cipta  Mortar  Utama  yang  merupakan perusahaan nasional terbesar dan pertama yang memproduksi semen instan siap pakai (premixed  mortar)  dengan  menggunakan teknologi  modern  yang  dikenal  dengan merek MORTAR  UTAMA  (MU),  Fungsi utama  mortar  adalah  menambah  lekatan  dan ketahanan ikatan dengan bagian-bagian penyusun  suatu  konstruksi. Bahan  pengisi (filler)  yang  terkandung  didalamnya  Guna meningkatkan  kepadatan  serta  mengurangi porositas  bahan  adukan,  sedangkan  Bahan tambah (additive) yang  terkandung  didalam adalah  Bahan  larut  air  yang  berguna  untuk meningkatkan  kelecakan  (konsistensi),  daya ikat, water retention, keawatan & kekuatan [9].

## III. METODELOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  secara  eksprimen di  laboratorium  Fakultas  Teknik  Universitas Palembang Metode yang digunakan dala desain campuran  beton  menggunakan  SNI  03-2834- 2000  [10]  benda  uji  bentuk  silinder  denngan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Pemeriksaan Karakteristik  material  dilakukan  sesuai  dengan standar  yang  berlaku.  Benda  uji  dengan penambahan  abu  batu  sebagai  pengganti    dari berat  pasir  dalam  campuran  beton  normal
Analisa Kuat Tekan Beton Fc’ 25 MPa Dengan Penambahan Abu Batu dan Semen Mortar Utama Type 400 (Asrullah 1) , Diawarman 2) , Rita Anggrainy 3) , Kamal Afif 4) )
sebesar  persentasi  masing-masing  campuran, sedangkan  untuk  benda  uji  penambahan  semen mortar  utama  type  400  dari  berat  semen  dan tidak mengurangi berat semen yang dibutuhkan dalam  campuran  beton  normal.  Faktor  air semen  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masing- masing komposisi campuran.   Benda uji dibuat sesuai  dengan  kebutuhan  pengujian  kuat  tekan betonyang  terdiri dari sebagai berikut. 1. Beton normal (BN)
2. Beton  dengan  penambahan  abu  batu  2,0% (BAB 1)
3. Beton  dengan  penambahan  abu  batu  4,0% (BAB 2)
4. Beton  dengan  penambahan  abu  batu  6,0% (BAB 3)
5. Beton  dengan  penambahan  semen  mortar utama type 400 2,0% (BSMU 1)
6. Beton  dengan  penambahan  semen  mortar utama type 400 4,0% (BSMU 2)
7. Beton  dengan  penambahan  semen  mortar utama type 400 6,0% (BSMU 3)
8. Beton  dengan  kombinasi  penabahan  abu batu  +semen  mortar  utama  type  400  2,0% (BASMU 1)
9. Beton  dengan  kombinasi  penabahan  abu batu  +semen  mortar  utama  type  400  4,0% (BASMU 2)
10. Beton  dengan  kombinasi  penabahan  abu batu  +semen  mortar  utama  type  400  6,0%
(BASMU 3)
Pengujian  kuat  tekan  beton  umur  7,14,21 dan  28  hari    dengan  metode  SNI  1974-2011 [11].  Untuk  mengetahui  hubungan  antara penambahan abu batu dan semen mortar utama dilakukan  analisa  regresi  linier  sederhana dengan  variabel  bebas  (X)  penambahan  abu batu  dan  variabel  terikat  (Y)  kuat  tekan  beton [4].  Bagan  alir  penelitian  dapat  dilihat  pada gambar 1 berikut ini:

## .

## Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil Pengujian Kuat Tekan
Hasil pengujian kuat tekan beton pada umur 28 hari setiap campuran disajikan dalam tabel 1,2 dan 3 berikut ini;
Tabel    1.  Kuat  Tekan  Beton  Normal  Dan
Beton  Dengan  Penambahan  Abu Batu Pada Umur 28 No Jenis Beton Kuat Tekan (MPa) 1 2 3 4 Beton normal (BN) Beton  dengan  Penabahan Abu Batu 2,0% (BAB 1) Beton  dengan  Penabahan abu batu 4,0% (BAB 2) Beton  dengan  Penabahan abu batu 6,0% (BAB 3) 25,16 25,66 25,93 26,49
Gambar  2.  Kuat  Tekan  Beton  Normal  Dan Beton  Dengan  Penambahan  Abu
Batu Pada Umur 28
Persiapan Material Pegujian Karakteristik Matrial Desain Benda Uji Pembuatan Benda Uji
Perawatan Benda Uji Pengujian Benda Uji
Analisa Hasil Pengujian
Selesai
Tidak Ya
Analisa Kuat Tekan Beton Fc’ 25 MPa Dengan Penambahan Abu Batu dan Semen Mortar Utama Type 400 (Asrullah 1) , Diawarman 2) , Rita Anggrainy 3) , Kamal Afif 4) )
Hasil  pada  tabel  1,  kuat  tekan  beton normal  (BN)  sebesar  25,16  MPa  memenuhi syarat dari beton normal (BN)  yang di desain. Beton  dengan  penambahan  abu  batu  2,0% (BAB  1)  nilai  kuat  tekannya  25,66  MPa  lebih besar  dari  beton  normal  (BN),  untuk penambahan abu batu 4,0% (BAB 2) nilai kuat tekanya 25,93 MPa dan penambahan abu batu 6,0% nilai kuat tekanya 26,49 MPa.
Dari hasil yang ada dapat disimpulkan bahwa  dengan  penambahan  abu  batu  terjadi kenaikan  nilai  kuat  tekan  namun  tidak  terlalu signifikan.  Hasil  ini  sesuai  dengan  hasil penelitian  [1]  dan  hasil  penelitian    [3] penggunaan  abu  batu  sebagai  bahan  tambah pada  beton  akan  meningkatkan  kuat  tekan beton  sebesar  jika  dibandingkan  dengan  kuat tekan beton yang tidak menggunakan abu batu. Sedangkan  hasil  penelitian  [2]  memberikan kesimpulan  penambahan  abu  batu  sebagai pengganti pasir  dapat meningkatkan nilai kuat tekan tetapi dengan batasan maksimum 20%.

## Tabel    2.  Kuat  Tekan  Beton  Normal  Dan
Beton Dengan Penambahan Semen  Mortar  Utama  Type  400 Pada Umur 28 No Jenis Beton Kuat Tekan (MPa) 1 2 3 4 Beton normal (BN) Beton  dengan  penabahan semen  mortar  utama  type 400 2,0% (BSMU 1) Beton  dengan  penabahan semen  mortar  utama  type 400 4,0% (BSMU 2) Beton  dengan  penabahan semen  mortar  utama  type 400 6,0% (BSMU 3) 25,16 25,81 26,74 27,57 Gambar  3. Kuat Tekan Beton Normal Dan Beton Dengan Penambahan

## Semen Mortar Utama Type 400 Pada Umur 28
Hasil  yang  disajikan  pada  tabel  2,  dapat disimpulkan  bahwa  dengan  bertambahnya semen  mortar  utama  typ3  400  di  dalam campuran beton, terjadi peningkatan kuat tekan beton.  Nilai  kuat  tekan  beton  normal  (BN) 25,16  MPa  secara  berturut-turut  terjadi peningkatan  menjadi  25,81  MPa  untuk  kuat tekan beton dengan penambahan semen mortar utama  type  400  2,0%  (BSMU  1),  26,74  MPa untuk  kuat  tekan  beton  dengan  penambahan semen mortar utama type 400 4,0% (BSMU2), dan 27,57 MPa untuk kuat tekan beton dengan penambahan semen mortar utama type 400 6% (BSMU 3), secara keseluruhan nilai kuat tekan beton  dengan  penambahan  semen  mortar utama  type  400  (BSMU)  lebih  besar  dari  kuat tekan beton dengan penambahan abu batu..
Dari  hasil  ini  terjadi  peningkatan  namun tidak signifikan, peningkatan ini terjadi karena semen  mortar  utama  type  400  ada  unsur  zat additive didalamnya [9]. Hal ini juga diperkuat dengan  hasil  penelitian  [2]  namun  dalam bentuk  mortar.  Dalam  penelitian  lainnya dengan  menggunakan  semen  mortar  utama dengan  type  lain  yaitu  type  420  [4] menyimpulkan  terjadi  kenaikan  nilai  kuat tekan beton dengan benda uji berbentuk kubus.
Tabel    3.  Kuat  Tekan  Beton  Normal  Dan
Beton
Dengan
Kombinas Penambahan  Abu  Batu  Semen Mortar  Utama  Type  400  Pada Umur 28 No Jenis Beton Kuat Tekan (MPa) 1 2 3 4 Beton normal (BN) Beton dengan kombinasi penabahan abu batu +  semen mortar  utama  type  400  2,0% (BASMU 1) Beton dengan kombinasi penabahan abu batu+ penabahan semen mortar utama type 400 4,0% (BASMU 2) Beton dengan kombinasi penabahan  abu  batu  +semen mortar  utama  type  400  6,0% (BASMU 3) 25,16 25,66 27,33 27,97
Analisa Kuat Tekan Beton Fc’ 25 MPa Dengan Penambahan Abu Batu dan Semen Mortar Utama Type 400 (Asrullah 1) , Diawarman 2) , Rita Anggrainy 3) , Kamal Afif 4) )
Gambar  4.  Kuat  Tekan  Beton  Normal  Dan Beton Dengan Kombinas Penambahan Abu Batu +
Semen Mortar Utama Type 400 Pada Umur 28
Nilai kuat tekan yang disajikan dalam tabel 3 untuk beton normal (BN) sebesar 25,16 MPa, beton dengan kombinasi penabahan abu batu + semen  mortar  utama  type  400  2,0%  (BASMU 1)  dengan  nilai  25,66  MPa,  beton  dengan kombinasi  penabahan  abu  batu+  penabahan semen  mortar  utama  type  400  4,0%  (BASMU 2)  dengan  nilai  27,33  MPa,  beton  dengan kombinasi penabahan abu batu +semen mortar utama  type  400  6,0%  (BASMU  3)  sebesar 27,97 MPa.
Secara keseluruhan campuran kombinasi ini terjadi  kenaikan  namun  tidak  signifikan  juga, akan  tetapi  nilai  kuat  tekannya  melebihi  nilai kuat tekan dengan beton penambahan abu batu (BAB)  maupun  beton  dengan  penambahan semen mortar utama type 400 (BSMU).

## 4.2. Model  Hubungan  Regresi  Linier Sederhana
Analisa regresi linier sederhana dilakukan  untuk  memperoleh  suatu  model regresi yang menggambarkan hubungan antara suatu  variabel  bebas  (X)  (penambahan  abu batu) dan suatu variabel terikat (Y) kuat tekan beton.  Hasil  Analisa  regresi  disajikan  pada gambar 5,6 dan 7 berikut ini.

## Gambar  5.  Hubungan  Nilai  Kuat  Tekan Beton  Dengan  Penambahan
Abu Batu (BAB)
Model  regresi  pada  Gambar  5  adalah regresi  linier  sederhana  yang  merupakan hubungan antara nilai kuat tekan beton  dengan penambahan  abu  batu  dengan  persamaan  Y  = 0,426x  +  24,74.  Dari  persamaan  ini  terlihat bahwa nilai positif Asrullah [4] pada koefisien regresi menunjukkan angka peningkatan variabel  terikat  (Y)  yang  didasarkan  pada variabel bebas (X).
Artinya  jika  penambahan  abu  batu meningkat, maka akan menyebabkan peningkatan nilai kuat tekan beton. Selanjutnya menurut  Asrullah  [4]  koefisien  determinasi R 2
bernilai  0,984,  berarti  memeliki  keterkaitan yang  kuat  antara  penambahan  abu  batu  dan nilai  kuat  tekan  beton.  Selain  itu  koefisien tersebut  memperlihatkan  bahwa  pengaruh penambahan abu batu terhadap nilai kuat tekan beton sebesar 98,40%.
Gambar 6. Hubungan  Nilai  Kuat  Tekan
Beton Dengan Penambahan Semen  Mortar  Utama  Type  400 (BSMU)
Analisa Kuat Tekan Beton Fc’ 25 MPa Dengan Penambahan Abu Batu dan Semen Mortar Utama Type 400 (Asrullah 1) , Diawarman 2) , Rita Anggrainy 3) , Kamal Afif 4) )
Model  regresi  pada  Gambar  6  adalah regresi  linier  sederhana  yang  merupakan hubungan antara nilai kuat tekan beton  dengan penambahan Abu Batu dengan persamaan Y = 0,816x  +  24,28.  Dari  persamaan  ini  terlihat bahwa nilai positif Asrullah [4] pada koefisien regresi menunjukkan angka peningkatan variabel  terikat  (Y)  yang  didasarkan  pada variabel bebas (X).
Artinya jika penambahan semen mortar  utama  type  400  meningkat,  maka  akan menyebabkan  peningkatan  nilai  kuat  tekan beton.  Selanjutnya  menurut  Asrullah  [4] koefisien determinasi R 2 bernilai 0,995, berarti memeliki keterkaitan yang kuat antara penambahan semen mortar utama type 400 dan nilai  kuat  tekan  beton.  Selain  itu  koefisien tersebut  memperlihatkan  bahwa  pengaruh penambahan  Abu  Batu  terhadap  nilai  kuat tekan beton sebesar 99,50%.
Gambar 7.   Hubungan  Nilai  Kuat  Tekan Beton  Kombinas  Penambahan Abu  Batu  +  Semen  Mortar Utama Type 400
Model  regresi  pada  Gambar  7  adalah regresi  linier  sederhana  yang  merupakan hubungan antara nilai kuat tekan beton  dengan penambahan Abu Batu dengan persamaan Y = 1,01x  +  24,00.  Dari  persamaan  ini  terlihat bahwa nilai positif Asrullah [4] pada koefisien regresi menunjukkan angka peningkatan variabel  terikat  (Y)  yang  didasarkan  pada variabel bebas (X).
Artinya jika penambahan semen mortar  utama  type  400  meningkat,  maka  akan menyebabkan  peningkatan  nilai  kuat  tekan beton.  Selanjutnya  menurut  Asrullah  [4] koefisien determinasi R 2 bernilai 0,953, berarti memeliki keterkaitan yang kuat antara penambahan semen mortar utama type 400 dan
nilai  kuat  tekan  beton.  Selain  itu  koefisien tersebut  memperlihatkan  bahwa  pengaruh penambahan  Abu  Batu  terhadap  nilai  kuat tekan beton sebesar 95,30%.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Nilai  kuat  tekan  beton  Normal  sebesar  25, 16  MPa  memenuhi  standar  perencanaan yaitu 25 MPa.
2. Nilai  kuat  tekan  beton  terbesar  dengan penambahan abu batu 6 % (BAB 3) sebesar 26,49 MPa
3. Nilai    kuat  tekan  beton  terbesar  dengan penambahan semen  mortar utama type 400 6% (BSMU 3) sebesar 27,57 MPa
4. Nilai  kuat  tekan  beton  dengan  kombinasi penambahan abu batu+semen mortar utama type  400  6%  (BASMU  3)  sebesar  27,97 MPa.

## 5.2. Saran-saran
Dari  hasil  yang  ada,  maka  peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan
2. Dalam  penelitian  lanjutan  sebaiknya dilakukan dengan penamahan
persentase  jumlah  abu  batu  dan  semen mortar utama type 400 untuk campuran beton yang lebih tinggi lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   Asrullah,  Cecep  Irwansyah,  Mupli  2020,
Pengaruh  Penambahan  Limbah  Abu Batu  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton fc’ 20  MPa  dengan  Menggunakan Gradasi  Split  Berbeda  Jurnal  Teknik
Sipil Vol 10 No 2(2020) ISSN.2089-2942,  E-ISSN.2686-6676 DOI:http://doi.org/10.36546/tekniksipi
l.v10i2.483 pp 77-82
[2]  Fitria  Handayani  2019,  Manfaat  Limbah Abu  Batu  Sebagai  Tambahan  Material Bahan  Bangunan.  Seminar  Nasional Tahunan  VI  Program  Studi  Magister Teknik  Sipil  ULM  Banjarmasin,  26 Oktober 2019
[3]  Triaswati  M.N,  Didik  Harijanto,  Boedi Wibowo  &  Wahyu  Ismoyo,  2019 Use of  Rock  Ash  to  Reduce  Natural  Sand Aggregates  in  Concrete  Mixes  by
Analisa Kuat Tekan Beton Fc’ 25 MPa Dengan Penambahan Abu Batu dan Semen Mortar Utama Type 400 (Asrullah 1) , Diawarman 2) , Rita Anggrainy 3) , Kamal Afif 4) )
Adding  Type  D  Additive  Substances Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Fakultas  Vokasi,  (ITS).  Surabaya.
(e)ISSN  2615-1847  (p)ISSN  2615- 1839 Jurnal
Manajemen
Aset
Infrastruktur  &  Fasilitas,  Vol.  3,  Edisi Khusus 2, Juni 2019 pp 1-9 . [4] Asrullah and A Mulyadi, 2017.  A Study on the Use of Mortar Utama Cement Type
420 as Concrete
Admixture.
International Conference on Innovative Research  ICIR  EUROINVENT  2017 IOP  Publishing  IOP  Conf.  Series: Materials Science and Engineering 209
(2017) 012088 doi:10.1088/1757- 899X/209/1/012088.pp.7 [5]  Asrullah,  Diawarman,  Ricky  Meiza  2021, Pengaruh  Penambahan  Abu  Batu  dan Semen  Mortar  Utama  Type  400
Terhadap  Kuat  Tekan  Mortar  Standar fc  4,60 MPa.  Jurnal  Teknik  Sipil  Vol 11 No 1 (2021) ISSN.2089-2942, E-ISSN.2686-6676 DOI:http://doi.org/10.36546/tekniksipi l.v11i1.471 pp 14-21
[6]  Ali  Asroni  2010,  Balok  dan  Plat  Beton Bertulang  Edisi  Pertama  Cetakan Pertama,  Graha  Ilmu  Yogyakarta
ISBN 978-979-756-613-5 pp 2,23 [7]  Kardiono  Tjokrodimuljo,  M.E,    2007.
Teknologi Beton,  Edisi Pertama,
Cetakan  pertama  Biro  penerbit  Teknik Sipil  dan  Lingkungan  Universitas Gajah Mada pp 1 [8]  Tanjung  Rahayu  Raswitaningrum,  Randy Fajar  Aris  Setiawan,  2019. Pengaruh
Abu Batu Terhadap Kuat Tekan Beton Pasca  Pembakaran.  Seminar  Nasional Sains  dan  Teknologi  2019  Fakultas Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah  Jakarta,  16  Oktober
2019. p-ISSN : 2407–1846 e-ISSN : 2460-8416 pp 1-6
[9] http://ptprabuagungperkasa.indonetwork.co. id /4534233/semen-mortar-utama-
mu.htm di  akses 11 Januari 2021
[10] SNI 03-2834-2000,  Tata Cara Pembuatan Campuran Beton Normal
[11] SNI  1974-2011, Cara  Uji  Kuat  Tekan
Beton Dengan Benda uji